﻿bei hölieren Temperaturen. 



151 



i\-inkel von 2 E =8 — 0^ sowie positiven optischen Charakter. 

 Xach den Angaben von F. E. Weigth ^ stimmen diese Eigenschaften 

 auf a-Ca Si O3, das wohl auch in diesem Fall vorliegen mag. 

 Bei der Verwendung gröi^erer Marmorstücke, die bis 1450^ erhitz ■ 

 \\wden, waren im Innern manchmal noch ein Kern einer dunkel- 

 gefärbten nichtgiasigen Substanz vorhanden. U. d. M. bestand 

 diese Masse aus rundlichen Ca 0- Körnern, die durch ihre charkte- 

 ristische Form, hohe Lichtbrechung und optische Isotropie als 

 solche identifiziert wm^den. 



Um eine Vorstellung der Art der Keaktion zu gewinnen, wurden 

 die erhaltenen Produkte und die Eohmaterialien analysiert. Der 

 norwegische Feldspat der Kgl. Porzellanmanufaktur ist ein Mikro- 

 klinperthit mit Albitschnüren aus Saetersdalen, welcher sich durch 

 große chemiische Gleichmäßigkeit auszeichnet. Für die A^erbrauchten 

 15 kg Feldspatpulver wurde als Mittelwert die seinerzeit von 

 H. Segek - ausgeführte iVnalyse benutzt. iVnalysiert wurden der 



Tabelle 1. Analysen des Mikroklins, Marmors und des aus beiden 

 entstandenen Glases. 





I 



II 



III 



IV 



V 



Differenz 

 zwischen 

 IV 

 und 

 Y 



Mikro- 



Min 

 (Saeters- 

 dalen) 



Marmor 

 (Cajrrara) 



II in I 

 erhitzt 

 bis 1300" 



II in I 

 erhitzt 

 bisl450ö 

 gelbes 

 Glas 



theoretische Zu- 

 sammensetzung 

 einer Misch, von 

 je 50 Gewichts- 

 teilen I und II 



SiO, . . . . 

 A1,Ö3 . . . 

 Fe.O., . . . 

 Ca 0 .... 

 CaCO, . . . 

 MgO." . . . 

 MgC03. • • 

 K, 0 . . . . 

 Xa,0 . . . 

 C d^ als Rest . 



65,3 

 19,3 

 0,3 

 Spur 



0.3 



12,9 

 2,3 



0.1 

 0.1 



(55,6) 

 99,3 

 (0,2) 

 0,4 



(44.0) 



0,1 

 99,6 

 0.3 



45,5 

 12,5 

 0,1 

 33,1 



Spur 



5.0 

 3.5 



41,8 

 12.4 

 0,2 

 35 5 



0,3 



8,3 

 1.5 



+ 3,7 

 + 0,1 



— 0,1 



— 3,4 



— 0,3 



— 3.3 



+ 2,0 



Summe . 100,4 



■Glüh Verlust . i! 0,5 



ti 



99,9 i 100,0 



99,7 

 0,1 



100,0 





1 Mm. Mitt. 26. 1907. 21.9—220. 



- H. Seger, Gesammelte Schriften. 1896. 415. 



